鋲螺関係に使用される主な鉄鋼材料
分類

棒鋼

名称

一般構造用圧延鋼材

線材

記号

化学成分

JIS規格
C

Mn

PS

Si

Ni

CrMoV

SS400

3101

―

―0.050以下

0.050以下

―

―

―

―

―

SWRM103505 0.08～0.13 0.30～0.60 0.040以下

0.040以下

―

―

―

―

―

SWRM123505 0.10～0.15 0.30～0.60 0.040以下

0.040以下

―

―

―

―

―

SWRH62A

3506 0.59～0.66 0.30～0.60 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35

―

―

―

―

SWRCH10R

3507-1 0.08～0.13 0.30～0.60 0.040以下

0.040以下

―

―

―

―

―

SWRCH12R

3507-1 0.10～0.15 0.30～0.60 0.040以下

0.040以下

―

―

―

―

―

SWRCH10K

3507-1 0.08～0.13 0.30～0.60 0.030以下

0.035以下

0.10～0.35

―

―

―

―

SWRCH12K

軟鋼線材

硬鋼線材

冷間圧造用炭素鋼線材

機械構造用炭素鋼

機械構造用炭素鋼線材

機械構造用合金鋼

3507-1 0.10～0.15 0.30～0.60 0.030以下

0.035以下

0.10～0.35

―

―

―

―

S10C

4051 0.08～0.13 0.30～0.60 0.030以下

0.035以下

0.15～0.35

―

―

―

―

S20C

4051 0.18～0.23 0.30～0.60 0.030以下

0.035以下

0.15～0.35

―

―

―

―

S25C

4051 0.22～0.28 0.30～0.60 0.030以下

0.035以下

0.15～0.35

―

―

―

―

S35C

4051 0.32～0.38 0.60～0.90 0.030以下

0.035以下

0.15～0.35

―

―

―

―

S45C

4051 0.42～0.48 0.60～0.90 0.030以下

0.035以下

0.15～0.35

―

―

―

―

SNC4154053 0.11～0.18 0.30～0.70 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 1.95～2.50 0.20～0.55――

SNC8154053 0.11～0.18 0.30～0.70 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 2.95～3.50 0.55～1.05――

SNCM2204053 0.17～0.23 0.60～0.95 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 0.35～0.75 0.35～0.65 0.15～0.30―

SNCM4204053 0.17～0.23 0.40～0.70 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 1.55～2.00 0.35～0.65 0.15～0.30―

SCr4404053 0.37～0.44 0.55～0.95 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 0.25以下

0.85～1.25―

SCM4354053 0.32～0.39 0.55～0.95 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 0.25以下

0.85～1.25 0.15～0.35―

SCM4404053 0.37～0.44 0.55～0.95 0.030以下

0.030以下

0.15～0.35 0.25以下

0.85～1.25 0.15～0.35

―

SNB7

4107 0.38～0.48 0.75～1.00 0.040以下

0.040以下

0.20～0.35―

0.80～1.10 0.15～0.25

―

SNB16

4107 0.36～0.44 0.45～0.70 0.040以下

0.040以下

0.20～0.35―

0.80～1.15 0.50～0.65 0.25～0.35

ニッケルクロム鋼

ニッケルクロムモリブデン鋼

クロム鋼

―

クロムモリブデン鋼

高温用合金鋼ボルト材

ステンレス鋼の主な種類とその特性、用途
分類

名称

ステンレス鋼マルテンサイト系

フェライト系

オーステナイト系

析出硬化系

オーステナイトフェライト系

記号

特性と主な用途

JIS規格

SUS4034303 タービンブレード、高応力部品用のステンレス鋼、耐熱鋼

SUS4104303 良好な耐食性、機械加工を持つ

SUS410S

4303 410の耐食性、成形性を向上させたもの

SUS410J1

4303 耐食性向上の高力種類

SUS4164303 被削性がステンレス鋼中最良の種類。自動盤、ねじSUS420J1

4303 焼入れ硬さ高く、13Crより耐食性良、タービンブレード

SUS420J2

4303 焼入れ硬さ高く、バルブ部品、刃物、シャフト、機械工具部品

SUS420F

4303 420J2の被削性を改良したもの

SUS429J1

4303 耐摩耗性、耐食性がよく、オートバイブレーキ、ディスク

SUS4314303 2Ni-16Cr鋼で機械的性質、耐食性ともに良で、ノズル、ベアリング

SUS440A

4303 焼入硬化性が優れじん性が大、刃物、ゲージ、ベアリング

SUS440B

4303 440Aより硬く440Cよりじん性が大、耐食・耐熱ベアリング、刃物

SUS440C

4303 ステンレス鋼、耐熱鋼中最高の硬さ、ノズル、ベアリング

SUS440F

4303 440Cの被削性を向上したもの

SUS4054303 高温からの冷却でも硬化しない。タービンノズル、溶接部品など

SUS410L

4303 410Sの低C鋼で溶接部曲げ性、加工性、耐高温酸化性良。バーナー部品

SUS4294303 430の溶接性改良材料

SUS4304303 耐食性の優れた汎用種類、建築内装用、日常用品、家電部品

SUS430F

4303 430に被削性を与えたもの、自動盤用、ボルト、ナット

SUS4344303 430より塩分に対して強くした自動車外装品

SUS447J1

4303 高Cr-Moで有機酸プラント等耐応力腐食割れ用

SUSXM274303 447J1より耐食性と軟磁性の両方を兼ね備えたもの

SUS2014303 Niを節約したSUS301の代替鋼・冷間加工で磁性を持つ

SUS2024303 Niを節約したSUS302の代替鋼

SUS3014303 加工硬化性、鉄道車両、ベルトコンベア、ばね、ねじ

SUS3024303 加工硬化性あり、伸びは301より劣る。建築物外装用

SUS3034303 被削性、耐焼付性向上、自動旋盤用として最適。ねじ

一般機械部品、ポンプシャフト

タービン翼材、高温用機械部品

自動盤用

SUS303Se

4303 Seの付加により被削性向上、自動盤用、リベット、ねじSUS304

4303 ステンレス鋼、耐熱鋼として最も広く使用される

SUS304L

4303 極低炭素のため耐粒界腐食性に優れ、溶接後の熱処理不要

SUS304N1

4303 Nの添加で延性の低下を防ぎ強度を高め材料を薄くできる

SUS304N24303 NとNbの添加でN1同様の特性あり

SUS304LN

4303 304LにNを添加しN1の特性を持ち、耐粒界腐食性が良好

SUS304J3

4303 冷間圧造用

SUS3054303 加工硬化性が低く、へら絞り、冷間圧造用

SUS309S

4303 耐食・耐酸化性が304より優れ耐熱鋼として使用

SUS310S

4303 耐酸化性が309Sよりよく、耐熱鋼として使用される

SUS3164303 304より耐食性がよい耐孔食材料。化学工業用装置など

SUS316L

4303 極低炭素鋼のため316より耐粒界腐食性がよい。

SUS316N

4303 Nの添加で316より延性の低下を防ぎ強度を高めたもの

SUS316LN

4303 Nの添加で316Lより延性の低下を防ぎ強度を高めたもの

SUS316J1

4303 耐食性、耐孔食性が316より良好で耐硫酸用材料。化学工業用装置

SUS316J1L

4303 316J1の低炭素鋼で、耐粒界腐食性をもたせたもの

SUS3174303 耐孔食性が316より良好。染色設備他

SUS317L

4303 317の極低炭素鋼で耐粒界腐食性を改善したもの

SUS317J1

4303 塩素イオン液を扱う熱交換器、酢酸プラント、リン酸プラント

SUS3214303 Tiの添加で耐粒界腐食性を高めたもの。使用温度が730-900℃の装置部品

SUS3474303 Nbの添加で耐粒界腐食性を高めたもの。

SUS3844303 加工硬化性が低く、厳しい冷間圧造、冷間成形品用、線材

SUSXM74303 304にCu添加し、冷間加工性をよくしたもの。

SUSXM15J1

4303 304のNiを増しSiを添加し耐応力腐食割れ性を向上したもの。

SUS6304303 シャフト類、タービン部品、スチールベルト

SUS6314303 スプリング、ワッシャ、計器部品

SUS329J1

4303 二相組織を持ち耐食性に優れ高強度。排煙脱硫装置

SUS329J3L

4303 硫化水素、炭酸ガス、塩化物に強く、油井管、タンカー、攪拌機シャフト

SUS329J4L

4303 海水等に耐孔食性、耐SCC性あり。製塩プラント、撹拌機シャフト

化学プラント、炉部品

耐熱合金鋼の主な種類とその特性、用途
名称

記号

材料特性

UNS規格
600

N06600 固溶強化型

高温での耐酸化性が優れたNi基合金。アルカリに高い耐食性を持っている

601

N06601 固溶強化型

高温での耐酸化性、耐腐食性が優れた合金

625

N06625 固溶強化型

優れた耐食性と耐熱性を兼ね備えた合金

718

N07718 析出強化型

優れた耐食性、熱安定性、溶接性と成形性、温度範囲で優れた強度を持つ時効硬X750

N07750 析出強化型

815℃までの温度範囲で優れた強度を持つ時効硬化合金

HASTELLOY Ni-Mo-Fe系

C276

N10276

耐塩酸、耐熱C22

N06022C4N06455 C276相当の耐食性を持ち、650～1040℃間の高温安定性に優れている

B3

N10675

X

N06002 高温強度と1200℃での耐酸化特性、成形性のバランスが非常に良い合金

ニッケル基耐熱合金鋼INCNEL

Ni-Cr-Fe系

耐酸、耐熱、高張力

広範囲の腐食環境に対して耐食性を持ち、溶接部の耐食性も良好。耐熱強度を求められる用途にも使用される還元性や酸化性の腐食環境に対して極めて優れた耐食性を持ち、還元酸化が繰り返される用途で使用される塩酸、硫酸や他の還元性腐食環境に対して優れた耐食性を持ち、熱安定性、成形性、耐応力腐食割れにも優れている

高温で長時間保持しても組織が安定しており、強度と耐浸炭性が良い合金

INCOLOY Ni-Cr系

800

N08800耐酸、耐熱、高張力

825

N08825 還元性、酸化性双方の酸に対する耐食性が優れている

925

N09925 広範囲腐食環境に対し825相当の優れた耐食性を持つ析出硬化合金

400

N04400K500

N05500MONEL

Ni-Cu系

耐食、高張力、非磁性

湿潤環境での耐食性も良好で加工性も優れている

強度があり加工性が良いのに加え、海水、酸、アルカリ等広範囲な耐食性に優れている。古くから広く使用されている合金
400相当の耐食性を持ちながら、析出硬化により高強度にすることができる合金。-100℃の極低温でも完全非磁性

チタン及びチタン合金の主な種類とその特性、用途
名称
チタン

純チタン

耐食チタン合金特性、用途記号

仕上方法

TB270H

熱間加工 工業用純チタン

TB270C

冷間加工 耐食性に優れ、特に耐海水性に優れる。化学装置

TW270

1-8㎜径 石油精製装置、パルプ製紙工業装置など

TB340H

熱間加工

TB340C

冷間加工

TW340

1-8㎜径

TB480H

熱間加工

TB480C

冷間加工

TW480

1-8㎜径

TB550H

熱間加工

TB550C

冷間加工

TB410RN H

熱間加工 耐食性に優れ、特に耐隙間腐食性に優れる。化学装置

TB410RN C

冷間加工 石油精製装置、パルプ製紙工業装置など

TW410RN

1-8㎜径

TB483RN H

熱間加工

TB483RN C

冷間加工

TW483RN

1-8㎜径

TAB1500H

熱間加工 耐食性に優れ、特に耐海水性がよい。耐水素吸収性

TAB1500C

冷間加工 耐熱性が良い。二輪車マフラーなど

TAW1500

1-8㎜径

α－β合金（Ti-6 Al-4 V）

TAB6400H

熱間加工

α－β合金（Ti-6 Al-4 V ELI）

TAB6400EH

熱間加工α合金（Ti-1.5 Al）

高強度で耐食性が良い。化学工業、機械工業、輸送機器等の構造材（大型蒸気タービン翼、船舶スクリュー、自動車用部品、医療材料等）
高強度で耐食性に優れ、極低温まで靭性を保つ。低温及び極低温にも使える構造材である。有人深海調査船の船殻、クライオスタット容器、医療材料等

アルミニウム合金の主な種類とその特性、用途
名称

記号

アルミニウム合金

2017と同等の強度であり切削加工性は良いが耐食性に劣る。ボリューム軸、光学部品、ねじ2011

強度が高く、熱間加工性も比較的よく、鍛造品にも適用できる。ボルト材、航空機部品、油圧2014

部品など
常温時効によって高い強度が得られる。切削加工性はよいが、耐食性、溶接性は劣る。機械部

2017

品、リベット用材、航空機用材、自動車用材
2017より常温時効性を向上させた合金であり、強度が高く切削加工性が良い。航空機用材、ス

2024

アルミ合金鋼

特性、用途仕上方法

ピンドル、ボルト材など中程度の強度をもった合金で耐食性及び溶接性が良い。船舶、車両建設用材など

5052

強度、延性に優れ、耐食性、切削加工性及び陽極酸化処理性がよい。光学機器、通信機器部

5056

品、ファスナー等
熱処理型の耐食性合金。時効によってかなり高い耐力値が得られるが溶接性が劣る。リベット

6061

用材、ボルト材、自動車用材
アルミ合金中高い強度をもつ合金の一つ。航空機用部品、リベット用材など。

7075

銅合金の主な種類とその特性、用途
名称
銅合金

記号
C2600

黄銅

特性、用途仕上方法

冷間鍛造性及び転造性がよい。機械部品、電機部品など

C2700
C2800

快削黄銅

C3061

被削性に優れる。合金番号C3601、C3602は展延性もよい。

C3602

ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ等

C3603
C3604
C3605
C6801

被削性及び熱間鍛造性に優れ、展延性もよい。

ビスマス系鉛レス・カドミウム

C6802

ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ等

レス快削黄銅

C6803
C6804

鉛レス・カドミウムレス開催黄C6810

被削性及び熱間鍛造性に優れ、展延性もよい。

銅

C6820

ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ等

ケイ素系鉛レス・カドミウムレ

C6931

強度が高く、被削性熱間鍛造性に優れる。

ス快削黄銅

C6932

ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ等

参考文献
大和久 重雄 著「JIS鉄鋼材料入門」（新訂版3版7刷、2010年）
社団法人 日本航空技術協会編「航空機の基本技術 – 航空整備士共通実地試験基準 – 」（第5版1刷、2010年）